( i2'38 ) 



,. Nous avons joint, d'après les expériences, les valeurs /,<, et T,» de l'allongement et du 

 travail correspondant à la charge de i6S7i5x lo' qui a sulfi pour rompre le bronze 



ordinaire de la fonderie de Bourges. 



Rapports. 



Bronze Chiffres ■^ ■ — — ■ 



jg Bronze Bronze donnes p-ir Bronze de Bronze Bronze 



Bourges. phosphoreus. Laveissière. Poncelel. Bourges, phosphoreux. Laveissière. 



E.. 7'', 589X10' 8,25o 9,061 7,00 1,00 1,09 1,20 



B^. S'' ,961X10'' 8,667 11,210 7,3o 1,00 0,99 1,25 



; !"> 182X10-' 1,222 1,125 i,o4 1,00 i,o4 0,96 



Te. 5'^'", 290X10' 5,595 6,3o6 3,80 1,00 1,06 1,19 



R,. lô'', 715x10" 21,827 26,270 1,00 i,3i 1,57 



,V.. 36"-, 5X10-' 47,00 177,0 1,00 1,29 4,85 



/„.. 3'» ,65X10-' 1,03 0,68 1,00 0,28 o,i5 



T„. i29''",2Xio' 5i,io 7,2 1,00 0,39 0,06 



T.. i29'"»,2Xio' 254,40 962,4 1,00 1,97 7,45 



» Nous avons pu, de cette façon et dans le même tableau, insérer les 

 coefficients de Tredgold, reproduits par Poncelet, et chiffrer les rapports 

 des divers coefficients pour les différentes matières, en sorte qu'il nous 

 suffit maintenant de rappeler ces résultats à titre de conclusions. 



u 1° Les coefficients d'élasticité E se classent pour les trois natures de 

 bronze B, P et L dans le rapport de 1,00, 1,09, 1,20. 



)) Le coefficient d'élasticité est ainsi augmenté du cinquième de sa va- 

 leur, lorsque l'on passe du bronze le moins résistant au bronze le meilleur. 



» 2° Les bronzes B et P ont la même limite d'élasticité. Celle du métal L 

 excède cette valeur de | environ. 



» 3° Les allongements qui correspondent à cette limite sont dans les rap- 

 ports de 1,00, i,o4, 0,96, ce qui revient à dire que l'allongement corres- 

 pondant à la limite d'élasticité est presque le même pour les trois matières. 



» 4° Le travail mécanique nécessaire pour les amener à cette limite varie 

 de 1 ,00 à 1 ,06 et 1,19, c'est-à-dire dans le même rapport que le coefficient 

 d'élasticité. 



» A ces divers points de vue, le bronze phosphoreux est meilleur qne le 

 bronze ordinaire; le bronze Laveissière est notablement supérieur aux deux 

 autres. 



» Cette conséquence est encore bien plus manifeste en ce qui concerne 

 la rupture, puisque les coefficients varient alors comme suit : 



B 1,00 1,00 1,00 



P ï,3i 1,29 1,97 



L 1,57 4,85 7,45 



